F. Rinne und H. E. Boeke, El Inca, ein neues Meteoreisen. 245 



sei vermerkt, daß wir es einmal durch Verglimmen von reinem 

 Eisen mit Schwefel unter Luftabschluß, anderseits durch Aus- 

 fällen aus Eisenvitriollösung vermittelst Schwefelammon und 

 Trocknen unter Verhinderung des Luftzutritts gewannen. Auch 

 nach einem Umschmelzen, das ein schön metallisch gelbes, 

 dem Troilit ganz ähnliches, deutlich kristallines Produkt 

 lieferte, zeigte sich keine Spur einer Modifikationsänderung. 

 Dasselbe negative Verhalten wurde bei Magnetkies von Boden- 

 mais von uns festgestellt. Anderseits wiesen Troilit aus 

 Meteoreisen von Toluca und aus dem Inca-Eisen die Um- 

 wandlung sehr deutlich, und zwar bei 143° bezw. 137° auf. 



Dieser merkwürdige Widerspruch in den Erscheinungen 

 war also zu klären. 



Wir vermuteten, daß der im käuflichen Schwefeleisen, 

 und zwar der in Form einer festen Lösung mit FeS vor- 

 handene Oberschuß an Eisen die Ursache der glatten Um- 

 wandlung des besagten Materials sein könnte. Das käufliche 

 Eisensulfid enthält nur etwa 80°/ 0 FeS und daneben 20°/ 0 Fe. 



In der Tat erwies sich dieser Gedanke als richtig. 



Zur näheren Untersuchung der Verhältnisse wurde künst- 

 liches Schwefeleisen dargestellt aus reinem, mittels Wasser- 

 stoffreduktion aus Eisenoxyd erhaltenen Eisen und Schwefel; 

 letzterer wurde im Überschuß von 5% über die theoretische 

 Menge verwandt. Nach dem Verglimmen wurde der unver- 

 bundene Schwefel mit Schwefelkohlenstoff ausgelaugt. Die 

 Analyse des Rückstandes ergab 35,78% S und 63,25 °/ 0 Fe. Die 

 Formel FeS erfordert 36,34% S und 63,66% Fe. Nach dem 

 gefundenen Schwefelgehalt von 35,78 % war in dem Präparat 

 98,2% FeS enthalten. Der an 100% fehlende Rest wird 

 aus Eisenoxyd bestehen. 



Wie erwähnt, zeigte das gewonnene Sulfid, und zwar so- 

 wohl roh als auch umgeschmolzen, keine Andeutungen einer 

 Umwandlung. Es wurde nun im elektrisch geheizten Kohle- 



